La Gaceta industrial (1877-04-25 00:00:00), página 10

melazas. D un manubrio con el cual se impele el cesto de tela metálica. C un engrasador del que parten una serie de tubos que conducen el aceite á las diversas partes de la máquina que han de lubricarse. Esta disposición, muy conveniente, evita gran parte del cuidado que se ha de tener con la centrifuga, y el operario no tiene más que introducir aceite un día si y otro no para que el aparato funcione bien. E es uno de los cestos de tela metálica, separado de la turbina para llenarle de azúcar, y en disposición de ser colocado de nuevo.

La figura 3.a representa una turbina que obra por medio de una trasmisión que actúa sobre unas poleas representadas á la izquierda de la figura. El árbol motor comunica directamente con el eje de la centrifuga y la correa de trasmisión; puede embragarse y desembragarse con suma facilidad por medio de un manubrio. Las líneas punteadas indican la manera como los cestos están suspendidos y se mueven.

Las letras de la figura 3.a representan los mismos órganos que los de las figuras 1.a y 2.a.

La figura 4.a representa una centrifuga, movida directamente por el vapor en relación con una pala H para la concentración del guarapo. El vapor usado en la centrifuga pasa por medio del tubo EE á la pala que es de hierro o de cobre. B es el tubo de toma de vapor. D un manubrio para impeler el cesto C al tubo de salida de la melaza.

Los constructores J. y E. Gwynne, de Londres, son los únicos que tienen privilegio para la fabricación de estos aparatos, lo cual basta para indicar que la construcción será sólida, esmerada y barata.

ENSAYO DE LOS HILOS Y TEJIDOS DE ALGODÓN.

Memoria presentada á la sociedad industrial de Rouen (Francia).

El ensayo (conditionnement) de los hilos y tejidos de algodón es una cuestión que, desde hace mucho tiempo, ha excitado la atención de los industriales y comerciantes. Es de utilidad completa, en efecto, cuando se compran hilos o tejidos conocer la cantidad real de algodón porque se hace el trato. El algodón está siempre cargado de cierta cantidad de al humedad debida á su estado natural ó á las materias que se añaden para aumentar este estado higrométrico. Se halla mezclado además con materias extrañas que se le unen en las diversas manipulaciones que se le hace sufrir ó que se le introducen para facilitar las operaciones del tejido, y también para aumentar el peso del textil.

Esta cuestión ha parecido bastante importante á vuestro comité de química para obligarla hacer objeto del premio número 28, que propone una medalla de plata sobredorada por un método de ensayo de los hilos y tejidos de algodón crudo, blancos ó teñidos.

Solo se ha presentado una sola Memoria, con el epígrafe de Columnus semper aquitaleon, para optar al premio.

El comité de química ha escogido de su seno una comisión compuesta de tres de sus miembros, encargada de examinar con detenimiento esta Memoria. Esta comisión ha llegado á deducir las conclusiones que tenemos el honor de exponeros en esta relación:

El autor de la Memoria empieza á probar, con reflexiones y citas muy justas y muy sabias, la utilidad del ensayo (conditionnement). Pasando en seguida al objeto de su trabajo, hace ver que, para ensayar los hilos y tejidos de algodón, es preciso primeramente conocer el estado higrométrico del algodón, que se determina por una disecación hasta el máximo en un aparato apropiado para este uso, pesándolo antes y después de la desecación. La diferencia entre los dos puntos indica naturalmente la cantidad de agua que retiene el algodón, ya sea hilado, ya sea tejido. En este punto, el autor indica que es necesario admitir en los algodones una cierta cantidad normal de humedad, que se ha fijado en 8 1/2 por 100 por el Congreso internacional reunido en Turín, en el mes de Octubre de 1875.

Conocido el estado higroscópico del algodón, queda por determinar la proporción de las materias extrañas que le ensucian ó que le han sido unidas intencionalmente.

El autor recomienda con este fin, un desengomado consistente:

1.º En un lavado durante quince minutos en un baño de agua tratada por el carbonato de soda, ó por la cal, y calentado gradualmente de 45° á 90°C para separar las materias solubles en el agua pura.

2.º Maceración durante quince minutos en un baño de agua calentada á 45° y acidulada con un 2 por 100 de ácido clorhídrico.

Este tratamiento tiene por objeto hacer solubles los jabones á base de cal y de magnesia, las materias resinosas y tóricas, y el hierro que pueden encontrarse en la fibra y poner los ácidos grasos en libertad, á fin de poderlos separar en un baño de carbonato de soda.

3.º Paso durante diez minutos por un baño de agua calentada á 45°, adicionada de carbonato de soda en la proporción de 8 por 100 del peso de la muestra.

4.º Lavado durante diez minutos en un baño de jabón á 50°, en la proporción de 4 por 100 del peso de la muestra sobre que se opera.

5.º Paso durante cinco minutos por un baño de carbonato de amoníaco que marque 2° B y calentado á 40°.

6.º Enjuagado en agua caliente.

Al secarlo de cada líquido, debe esprimirse la muestra perfectamente para acabar de expulsar la mayor cantidad posible del líquido de que está impregnado.

Los tejidos de algodón deben quedar en el baño más tiempo que los hilos, supuesto que las fibras de algodón tejido están más apretadas, y son menos permeables que las de los algodones hilados en madejas.

Por muy bueno que este procedimiento pueda parecer, está muy lejos de ser sencillo y práctico, porque por más que diga el autor, el secado al máximo, las pesadas y la preparación de los baños exigen más de dos horas.

El principio de este procedimiento no es nuevo tampoco. En efecto, el Sr. Alfredo Renouard (hijo), en un notable trabajo sobre el ensayo en general, y su aplicación á los algodones y á los lino, leído en 27 de Noviembre de 1873 y publicado en el boletín de Diciembre de 1873 de la misma Sociedad, cita como recuerdo, lo que prueba no eran ya muy nuevos en aquella época, los dos procedimientos siguientes:

4.º Desengomar por un cocido de dos horas aproximadamente, en una disolución de soda cáustica á 2° B. Este paso iba seguido de un tratamiento por el ácido clorhídrico á 4° 1/2 B, y después un tratamiento por el carbonato de amoníaco seguido de un lavado con agua.

2.º O bien tratar los algodones por una lechada de cal compuesta de una parte de cal y de 30 partes de agua. Hacer seguir á esto un tratamiento por el ácido clorhídrico para descomponer las materias calcares, y otro tratamiento por el carbonato de amoníaco para saponificar los ácidos grasos puestos en libertad, y por último, un lavado al agua.